ZINCITE 
897 
ZINCITE L 
ZnO 
Hexagonale, hémimorphe. 
b : A = 1000 : 162 1,90 
\a : c = i : 1,6219 (Rinne).j 
p b 1 — H 8*6' 
Formes et faciès. Les cristaux naturels sont rares; ils sont terminés 
à l'une des extrémités par p (0001) et à l'autre par une pyramide. 
Les cristaux artiliciels sont généralement allongés suivant c : avec m, 
« d , b 1 , a 4 . 
Clivages. Clivages, parfait suivant p (0001), distincts suivant m (1010). 
Cassure presque conchbïde. 
Dureté. 8, à 4,8. Fragile. 
Densité. 8,68. 
Coloration et éclat. Jaune ou rouge foncé (variété manganésifère). 
Transparente ou translucide. Eclat adamantin. 
Propriétés optiques. Uniaxe et positive (n s ), avec très forte réfringence 
et biréfringence assez grande. 
Composition chimique. La composition théorique est la suivante ; 
il existe souvent du manganèse. 
Zn 80,3 
O 19,7 
100,0 
Essais pyrognostiques. Dans le tube, noircit, puis reprend sa couleur. 
Infusible. Au chalumeau, donne, au feu réducteur, l’enduit caracté- 
ristique de l’oxyde de zinc, qui, humecté d’azotate de cobalt, puis 
chauffé au feu réducteur, devient vert; parfois réactions du manganèse. 
Soluble dans les acides sans effervescence. 
Altérations. Au contact de l’air, se transforme en smithsonite. 
Diagnostic. Les formes, les propriétés du clivage, perpendiculaire à 
n.r, et les essais pyrognostiques sont caractéristiques. 
GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 
Très rare dans les gisements naturels, la zincite se forme au con- 
traire facilement dans un grand nombre d’opérations métallurgiques. 
|. A placer (laits la systématique avant corindon , t. III, p. 23/. 
A. Lacroix. — Minéralogie. — IV. 57 
